366 — 



Festigkeît-Co efficient en berechnet, die von Uhïancl und „Hütte" 

 gegeben sind '). Er heisst dort: 



L= 



Kupfer (geglüht) 2332 w — 2392 ; 



Kupferdraht 4666 —4784 



Zink (gegossen). 746 — 773 

 Blei 115. 



Eisen in Stäben 5263 ш — 5129' 



Eisendraht 7692 —7890 



Zinn 479 — 487. 



L' 



Die in Col. II angegebenen AVerthe für -y» sind die mittleren 



Grössen aus je ein Paar mit einander combinirten Metallen, wobei 

 für jedes Metall verschiedene Werthe angegeben sind {so, z. B. 

 für Kupfer ist i=2332, dann aber £=-2392 genommen, u. dgl.). 

 Je weniger diese empirischen Grössen sich von einander unterschei- 

 den, desto kleiner ergeben sich die Differenzen zwischen Col. II 

 und III; so z. B. sind dieselben bei Sn und Pb am kleinsten. 







V : Ъ" 





I 



nach Form. 



(84). 



II 



gegeben. 



in 



Differ. 



Fe (Stab) 



Cu (geglüht) . . . 



2,077 



2,200 



—0,123 



Fe (Draht) 



n я • • 



1,988 



3,298 



—1,310 



Zn (gegoss) : 



я я • • • 



0,588 



0,325 



■+0,263 



Sn 



Я Г) • • • 



0,262 



0,222 



-Ю,040 



Pb 



■n 11 • ' • 



0,066 



0,049 



-+-0,017 



Fe (Stab) 



Cu (Draht) 



2,076 



1,100 



+ 0,976 



Fe (Draht) 



» я • • • • 



1,988 



1,649 



-Ч),339 



Zn (gegoss) 



» я • • • • 



0,588 



0,153 



+■0,435 



Sn 



n я • * • • 



0,262 



0,103 



+0,159 



Pb 



П Я " ' * ' 



0,066 



0,025 



-+0,041 



Zn (gegoss) : 



Fe (Stab) 



0,283 



0,146 



-H), 137 



Sn : 



я я 



0,126 



0,093 



н-0,033 



Pb 



я я 



0,032 



0,022 



-+0,010 



Zn (gegoss) 



Fe (Draht) 



0,296 



0,099 



-+0,197 



Sn : 



я я 



0,132 



0,063 



-«-0,069 



Pb 



Я Я 



0,033 



0,015 



+0,018 



Sn : 



Zn (gegoss) 



0,446 1 



0,636 



— 0,190 



Pb 



я я • • • 



0,112 j 



0,151 



— 0,039 



Pb 



Sn 



0,250 1 



0,238 



-+0,012 



Uhland, 1. с. pg. 54; „ЯгШе", 1. с. pg. 236. 



